— 698 — 



In ciascuna determinazione il tubo si asciugava perfettamente, e poi si 

 introducevano le sostanze ben secche e polverizzate (lo iodio risublimato di 

 recente). 



Si faceva allora il vuoto e si scaldava verso 50-60" per alcuni minuti 

 in modo da togliere le traccia di acqua ancora esistenti, e poi si chiudeva 

 alla lampada. 



Se così non si opera, le piccole quantità di acqua provocano la rottura 

 del dispositivo e la formazione di ossiioduro. La quantità di iodio che si 

 perde durante l'azione della pompa, è trascurabile. Il raffreddamento deve 

 essere lentissimo. A questo scopo, il recipiente di vetro era introdotto nel 

 foro praticato in un blocco di ghisa in modo da lasciare soltanto uno strato 

 di aria di 1-2 mm. ; e il tutto ponevasi in un crogiuolo di terra refrattaria, 

 forato al fondo. Questo crogiuolo si introduceva a sua volta in un fornellino 

 di terra refrattaria, e si scaldava con un grosso teda alla temperatura 

 desiderata, dopo avere, ben s' intende, coperto l'estremità dell'apparecchio 

 in modo che tutto il tubo rimanesse alla temperatura misurata. Raggiunta la 

 temperatura, si chiudeva anche il foro inferiore. 



La massa della miscela impiegata era di 50 gr. I resultati sono raccolti 

 nella tabella I, e il diagramma ottenuto è quello riportato nella fig. 2. 



Tabella 1. 



Quantità 

 dei 



componenti, 

 in g-r. 



Atomi o/o 



Inizio 

 di 



cristallizza- 

 zione 



IO arresto 

 eutett.co 



Temperatura 

 di 



trasforma- 

 zione 



2° arresto 

 eutettico 



Bi 1 I 





I 



100 





100.00 





285 









95 



5 



92.05 



7.95 



339 





294 



284 



90 



10 



84.59 



15.41 



337 



337 



294 



284 



80 



20 



70.93 



29.07 



340 



340 



294 



282 



70 



30 



58.67 



41 33 



340 



340 



293 



280 



66 



34 



54.22 



45.78 



342 



342 



294 



280 



62 



38 



49.88 



50.12 



338 



338 



294 



282 



58.5 



41.5 



46.22 



53.78 



344 



344 



295 



284 



55 



45 



42.71 



57.29 



344 



344 



294 



288 



50 



50 



37.89 



62.11 



352 



344 



294 



288 



45 



55 



33 29 



66.71 



374 



344 



296 



284 



43 



57 



32.09 



67.91 



379 



342 



294 



284 



40 



60 



28.91 



7109 



394 



340 



296 



284 



35.3 



64.6 



21.92 



75.08 



412 









30 



70 



20.72 



79.28 



404 



117 







20 



80 



13.28 



86.77 





117 







10 



90 



6.34 



93 66 



292 



117 







